— 153 - 



gen und durch direcle VVägung bestimmt , — der Saucr- 

 slüfl" aber aus dem Verlust berechnet. 



Der nach der Reduction bleibende Rückstand ent- 

 hält das Kubalt, das Kali als kuhlensaures Kali, dann 

 etwas Kohle, welche in starker Glühhitze aus dem Gas- 

 gemenge aulgenommen wird, und in den Fallen, in wel- 

 chen durch längeres Schmelzen der Silbcrliegel ange- 

 griffen worden war, etwas Silber. 



Nachdem das Gewicht dieses Rückstandes genom- 

 men, wurde das kohlensaure Kali durch Auflösen in 

 Wasser und vollständiges Auswaschen ausgezogen, dann 

 mit Schwefelsäure gesättigt und als schwefelsaures Kali, 

 welches in einer Atmosphäre von kohlensaurem Ammo- 

 niak geglüht wurde, beslimmt. Das, nun noch Kohle 

 und Silber enthaltende, Kobalt wurde über Schwefel- 

 säure getrocknet, und, um das hierbei an der Ober- 

 fläche oxydirte wieder zu reduciren, abermals in Was- 

 serstoffgas stark geglüht und dann gewogen. Darauf 

 wurde es (stets auf demselben Platinblech unberührt lie- 

 gen bleibend) durch längeres Glühen an der Luft oxy- 

 dirt, dann wiederum in Wasserstoffgas reducirt und ge- 

 wogen. Die Differenz beider Wägungen gab das Ge- 

 wicht 'der verbrannten Kohle. Das Silber wurde als 

 Chlorsilber bestimmt. 



Die Analysen der bei vier verschiedenen Schmel- 

 zungen erhaltenen Krystalle gaben folgende Resultate : 



1. 0,332 Grm. der bei 120—130° C. getrockneten 

 Verbindung im Gemenge von Kohlenoxyd und Kohlen- 

 säure reducirt gaben : 



0,0115 Grm. Wasser und einen Verlust von 0,0710 Grm. 

 Der Rückstand wog 0,2610 >, 



0,3320 Grm. 



